316 Zur Darstellung des Aluminiums. 



Schwefelsäure zur Krystallisation gebracht. Warzenför- 

 mige, um einen Punct gruppirte, fettglänzende Krystalle. 

 Dieselben sind vollständig unlöslich in Alkohol und Aether, 

 leicht löslich dagegen in Wasser. Bei 100^ C. verliert 

 das Salz sein Krystallwasser, bei stärkerem Erhitzen 

 schmilzt es unter gleichzeitiger Zersetzung, wobei es sich 

 stark aufbläht, brenzliche Producte entwickelt und kohle- 

 haltiges kohlensaures Lithion hinterlässt. 



Die Darstellung schwefelsaurer Doppelsalze mit MgO, 

 MnO, FeO, CuO, NiO, CoO, ZnO gelang nicht, da die 

 gemischten Lösungen der Salze allemal die einfachen Salze 

 neben einander herauskrystallisiren liessen, gleichviel, ob 

 die Lösungen neutral oder sauer waren, ob sie in der 

 Wärme oder Kälte zum Krystallisiren gebracht wurden. 

 (Journ.für prakt. Chem. Bd. 67. H.7 u. 8.) H. B. 



Zur Darstellung des Aluminiums. 



C. Brunner giebt, da sich das Fluoraluminium am 

 besten zur Darstellung von Aluminium eignet und da es 

 doch nicht sicher sei, dass man den Kryolith, den H. Rose 

 deshalb zu der Gewinnung von Aluminium anwendet, in 

 ausreichender Menge immer finde, folgendes Verfahren 

 an, um Fluoraluminium darzustellen. Gewöhnlicher, aber 

 eisenfreier Kalialaun wird, da Ammoniakalaun nicht so 

 leicht zu erlangen ist, durch Erhitzen seines Krystall- 

 wassers und eines kleinen Antheils Schwefelsäure beraubt, 

 sodann wird dieser gebrannte Alaun gepulvert und in 

 einem Tiegel 2 Stunden hindurch einer guten Rothglüh- 

 hitze ausgesetzt. Nach dem Erkalten wird das so erhal- 

 tene Pulver mit Wasser ausgewaschen; es bleibt aber 

 immer noch Thonerde mit basisch-schwefelsaurer Thonerde. 

 Diese ausgewaschene Masse wird nun von der Filtrirlein- 

 wand abgenommen und mit einer concentrirten Lösung 

 von kohlensaurem Natron, welche i/jq des angewandten 

 Alauns enthält, zu einer breiartigen Masse zusammen- 

 gerührt, getrocknet und etwa 1 Stunde lang massig geglüht. 

 Hierdurch wird die Schwefelsäure vom Natron aufgenom- 

 men ynd leicht erhält man nun durch Auswaschen reine 

 Thonerde. Um die so erhaltene reine Thonerde in Fluor- 

 aluminium umzuwandeln, bringt man dieselbe in einen 

 Platintiegel, erhitzt sie bis zum beginnenden Glühen und 

 lässt nun aus einer Platin- oder Bleiretorte Fluorwasser- 

 stoifdämpfe darauf strömen, indem man die Masse Öfters 

 mit einem Pfeifenstiele umrührt. Die vollkommene Zer- 



